8'i ACADÉMIE DES SCIENCES. 



drique. La substance est placée dans une nacelle en porcelaine ou mieux 

 en platine à cause de la difficulté de détacher la substance fondue du vase 

 en porcelaine. On réduit de préférence une quantité de chlorure assez 

 faible par suite de la lenteur de la réaction qui n'est pas éloignée des con- 

 ditions limites de sa possibilité. 



Dans une première opération, qR.Sîôs de SniGI^ ont perclu 05,0789; dans une 

 seconde, 08,2720 ont abandonné 00,0377. Les résidus analysés ont donné les valeurs 

 suivantes en chlore et en saniarium : 



Trouvé. 



- — -." ~ Calculé 



I. II. pour SmCl". 



Chlore 82,12 82,11 82,12 



Samarium 67198 67,84 67,87 



Les pertes de poids concordent aussi avec la transformation de SmCI' en SraCI^ : 



Perle trouvée. Calculée. 



1 i4>o4 18,82 



Il t8,83 



La réaction qui, dans les conditions oîi elle se produil, est réversible, 

 peut s'écrire 



SmCl'-|-^iH=^SmCI-+ HCl. 



IL Nous avons pensé activer la réduction en remplaçant l'hydrogène 

 par le gaz ammoniac. Cette substitution présente un double avantage. La 

 réaction est légèrement activée et, en outre, le gaz ammoniac liquéfié et 

 abandonné longtemps au contact de la potasse ou de la soude fondue pré- 

 sente toutes les garanties de dessiccation indispensables au maniement des 

 chlorures anhydres des métaux rares. 



Quand la réaction est terminée, on laisse refroidir le chlorure dans 

 l'hydrogène pour éviter la formation de composés d'addition avec l'am- 

 moniaque. Le chlorure samareux reste seul dans la nacelle séparé du 

 chlorure d'ammonium volatil 



3Sm(:l' + 4AzH^ = 3.SmCl--f-3AzH*Cl+ Az. 



III. Avec l'ammoniaque, la transformation est encore lente. On a cherciié à amé- 

 liorer la préparation de ce chlorure intéressant en enlevant l'alome de chlore par 

 l'aluminium. La volalilité du chlorure d'aluminium rend l'opération particulièrement 

 commode. Le chlorure est mélangé intimement, à l'abri de l'humidité, avec la quan- 

 tité calculée d'aluminium en poudre; le mélange est ensuite chaufï'è fortement dans un 



I 



